[9] Notizen ü. cl. gcgeiiw. Stand d Obcrbiberstollner nassen Aufbereit, zu Schemnitz. 33 



Die Stausätze sind an der Vorderseite mit Drahtsieben versehen, vor 

 welchen noch eine Bretterwand 1 -2 Zoll entfernt wasserdicht hergestellt steht, 

 welche ein beliebiges Anstauen des Satzwassers zulässt. Der regulirbare Satz- 

 ausfluss befindet sich in der Bretterwand unterhalb der Pochsohle, welche aus 

 einer gusseisernen Schabatte besteht ; die Satztiefe beträgt nur 1 Va — 3 Zoll, 

 die Maschenweite der Siebe muss der zu erzielenden Korngrösse angemessen 

 sein; man ist daher mit diesem Poehsatze im Staude Graupen, Gries, bis zum 

 feinsten Mehle zu erzeugen. 



1)) Müll l- Goldgetvinmmg. 



Bei der hierortigen nassen Aufbereitung geschieht die Gewinnung 

 des Goldes auf zweierlei Art: indena man erste ns die Pochtrübe un- 

 mittelbar, und zweitens die bereits concentrirten Schliche entgoldet; in beiden 

 Fällen dient das Quecksilber als Bindemittel. Der grösste Theil des in der Poch- 

 trübe ent"haltenen Goldes wird in den Goldmühlen gewonnen, ein anderer Theil 

 auf Piachenherden. Letzterer wird abgesondert auf der Goldlutte concentrirt 

 und mittelst des Scheidtroges ausgezogen. 



Endlich werden auch zur möglichst vollständigen Entgoldung die Ober- 

 schaufeln von sämmtlichen Keiumachherden, mithin die bereits concentrirten 

 Schliche, welche denjenigen Theil des freien Goldes, welcher der Amalgamation 

 in den Mühlen und in den Piachen entging, enthalten, auf älmliche Weise, wie 

 die Plachenmehle, auf der Goldlutte und dem Scheidtroge behandelt. 



Eine Gold- oder Quickmühle besteht aus einer 24 Zoll im Durch- 

 messer messenden gusseisernen Schale, in welcher in der Mitte ein aufwärts 

 stehendes Kohr zur Aufnahme des Lagers für die Lauferspindel angegossen ist. 

 An der Lauferspindel befindet sich der hölzerne Laufer, welcher von derBoden- 

 liäche eiserne breite Abstreif bleche trägt und mit der Spindel mittelst 2 bis 3 

 Armen befestiget ist. Der Zweck des Laufers ist, die auf die Quecksilber-Fläche 

 angesetzten Mehle wegzustreifen. Bezüglich der Stellung der Lauierzähne gegen 

 das Quecksilber-Niveau und der Breite der Zähne hat die Erfahrung gelehrt, 

 dass bei einem Stande der Lauferzähne von '/a Linie über den Quecksilberspiegel 

 und einer Breite der Zähne von V* '^^^^ ^^6^" gei'ingste Quecksilberabgang und 

 das vortheilhafteste Mühlgoldausbriugen stattfinde. 



(Eine Beschreibung und Zeichnung der hiesigen Goldmühlapparate ist in 

 den „Erfahrungen" vom Jahre 1854 enthalten). 



Durchschnittlich Averden hier auf 3 Eisen 2 Goldmühlen gerechnet, welche 

 derart übereinander gestellt sind, dass die Satztrübe immer 2 Goldmühlen 

 passiren, und daher zweimal mit dem Quecksilber in Berührung kommen muss. 

 Unterhalb der Mühlen befinden sich die Piachenherde mit aufgelegter grober 

 Leinwand, welche alle 2 bis 3 Stunden abgehoben und in einem Bottiche abge- 

 spühlt wird. Die in diesem Bottiche angesammelten Mehle kommen sofort zum 

 Verarbeiten auf der Goldlutte 



In jeder Schale sind 30 — 50 Pfund Quecksilber vorgelegt, und der Laufer 

 macht 16 — 20 Umdrehungen per Minute. 



Die Bewegung der Goldmühllaufer wird mittelst Hanfgurten^ welche über 

 hölzerne Scheiben laufen, oder neuerer Zeit mittelst Kegelrädern bewerkstelliget. 

 Zum Betriebe von 10 Mühlen genügt «/s Pferdekraft. 



Die Dauer einer Anquick-Campagne ist auf4 Wochen festgesetzt. Nach Ver- 

 lauf dieser Zeit wird das Amalgam aus der Schale ausgehoben, durch starke 

 feine Leinwand oder sämisch gegerbtes Kothledergepresst, in nussgrosse Stücke 

 geformt, und dem Ausglühen übergeben. 



Jahrbuch der k. k. i^'eolo^'ischen Eeiclisanstalt. IWi. 17, Band. 1. Uet'i. 



5 



